494 LUIGI COLOMBA 



hanno frattura concoide, sono fragilissimi, avendo però una du- 

 rezza sufficiente per rigare il vetro e che si può supporre com- 

 presa fra 6 e 7. 



Talvolta osservai degli accenni ad una sfaldatura basale. 



Dal lato chimico la mohsite deve indubbiamente riferirsi 

 alla ilmenite poiché da alcuni saggi qualitativi ai quali dovetti 

 limitarmi in causa della grande scarsità di materiale di cui 

 potevo disporre, risulta come essa sia essenzialmente costi- 

 tuita da biossido di titanio e da protossido di ferro, essendo 

 prevalente il primo; si hanno poi anche delle piccole quantità 

 di calce e magnesia ed anche minime traccio di silice ed allu- 

 mina che potrebbero però anche derivare da impurità; il sesqui- 

 ossido di ferro manca completamente. 



Cristallograficamente considerata, essa si presenta al pari 

 di quelle studiate da Levy e da Lacroix in cristalli tabulari a 

 causa del grande sviluppo del pinacoide : però differiscono perchè 

 hanno molto maggiormente sviluppate le faccio del prisma 101 

 per cui i cristalli assumono piuttosto l'aspetto di prismi tozzi 

 e schiacciati ; in essi compariscono poi anche alcune altre forme 

 rappresentate da scalenoedri, da un isosceloedro e da vari rom- 

 boedri. 



Ho avuto grandi difficoltà a procurarmi un materiale suf- 

 ficiente per determinazioni cristallografiche in causa della grande 

 fragilità dei cristalli. In alcuni però che potei separare intatti, 

 constatai la presenza delle forme già determinate da Levy ; però 

 gli angoli corrispondenti sono un poco differenti come risulta 

 dalle seguenti mie misure : 



Non credo che queste differenze nei valori angolari siano 

 tali da escludere che il minerale da me studiato sia cristallo- 

 graficamente riferibile alla mohsite e ciò perchè dai vari studi 

 fatti sulla ilmenite e sulle sue diverse varietà risultano per l'angolo 



